618 ANALYSE QUANTITATIVE 



ou en petits grains arrondis et agglomérés. La fusion complète 

 a été obtenue avec 38 p. 100 de silice, correspondant au tri- 

 silicate BaSi 3 . 



La strontiane forme des silicates plus difficiles à fondre qu& 

 ceux de baryte. 



Les silicates de calcium obtenus en chauffant des mélanges 

 de silice et de marbre ne se ramollissent que s'ils renferment 

 plus de 35 et moins de 73 centièmes de silice (CaSi et CaSi 5 ). 



Dans le fourneau à grand tirage, en donnant le vent pen- 

 dant 1 heure, comme pour les essais de fer, le bisilicate CaSi' 

 et le trisilicate CaSi 3 , contenant respectivement 52 et 61 cen- 

 tièmes de silice, ne donnent qu'une masse scoriforme, demi- 

 vitreuse et translucide. Il ne se forme un culot compact que 

 si l'on prolonge le chauffage pendant 1 heure de plus. 



Mais il y a combinaison entre la chaux et la silice, quelles 

 que soient les proportions, même si la chaux domine, à con- 

 dition que la silice soit en poudre très fine et mélangée inti- 

 mement ; le silicate formé se dissoudra dans les acides en 

 donnant de la silice en gelée (Rivot. 



Avec la magnésie, il y a également combinaison, mais la 

 fusion est encore plus difficile à obtenir. Il ne se produit 

 qu'un commencement» de fusion avec le trisilicate MgSi 3, 

 (69 centièmes de silice) ; le culot est solide, tenace, assez dur 

 pour rayer le verre, à cassure pierreuse et finement huileuse. 



L'alumine calcinée et la silice, cruelle que soit la perfection 

 du mélange, se combinent difficilement entre elles, même à 

 une température très élevée. Ces produits, de même que les 

 argiles pures de composition analogue , s'agglomèrent au 

 grand feu, mais peuvent à peine se ramollir. 



Les seuls silicates d'aluminium qui donnent un culot com- 

 pact, à cassure pierreuse, sont le bisilicate AlSr et le tri- 

 silicate AlSî 3 renfermant respectivement 64 et 73 p. 100 de 

 silice. C'est à peu près entre ces limites que se trouve ordi- 

 nairement comprise la composition des argiles pures, qui ser- 

 vent à la fabrication des briques réfractaires, des creusets à 

 essais, des pots de verrerie, etc. On sait qu'en effet ces ma- 



